SIL =o3 



Combinaisons du silicium avec plusieurs corps simples. 



OXIDE DE SILICIUM. 



Silice, Acide silicique. 

 Cotnposition. 



Berzelius. 



Oxigène 5i,975 .... 108,22 



Silicium 48,026 .... 100,00. 



Préparation. 

 On prend i p. d'une pierre quarzeuse ou de sable siliceux; 

 on la réduit en poudre fine dans un mortier de silex; on la 

 met dans un creuset d'argent avec 3 p. d'hydrate de potasse 

 et une quantité d'eau suffisante pour humecter le mélange. 

 On place le creuset découvert entre quelques charbons; on 

 chauffe doucement pour sécher la matière, puis on élève 

 la température peu à peu jusqu'à en opérer la fusion. Quand 

 on est arrivé à ce point, on maintient la chaleur pendant 

 dix minutes , puis on laisse refroidir le creuset , et ensuite on y 

 introduit de l'eau pour dissoudre ou au moins délayer le sous- 

 silicate de potasse qu'on a formé. On verse la solution dans 

 une capsule de porcelaine , et on ajoute de l'eau de manière 

 que celle-ci soit de 80 à 100 fois le poids de la substance sili- 

 ceuse. On y verse de l'acide hydrochlorique en excès, afin 

 de tout dissoudre; on fait évaporer la liqueur à siccité; oa 

 ajoute de l'eau acidulée sur le résidu ; on laisse déposer la 

 silice qui n'est pas dissoute; on décante la liqueur; on réi- 

 tère ainsi le lavage par décantation; enfin, on jette la silice 

 sur un filtre , où on la lave jusqu'à ce que l'eau ne trouble plus 

 le nitrate d'argent. La filtration ne se fait bien qu'autant que 

 l'évaporation du sous- silicate de potasse sursaturée d'acide 

 hydrochlorique a été poussée assez loin pour que la silice ait 

 pris la forme pulvérulente; car, si cette substance restoit 

 gélatineuse, l'eau filtreroit difficilement. 



Propriétés. 



La silice préparée par ce procédé est en poudre blanche, 

 rude au toucher : elle paroit formée de petites lames cristal- 

 lines transparentes. 



Kirwan lui assigne une densité de 2,66, 



